464 ANAEES — OCTEBUE DE "1861. 
la fusion completa de las escoi'ias i del eje, sirviendo siempre para 
conocer el estado de la carga el metodo que dejo indicado, en la primera 
operacion. 
Se obtiene de esta operacion un eje de color bianco de lei hasta 75 por 
eiento, conteniendo una debil proporcion de hierro i una escoria mui 
rica en lei de cobre, que se emplea sin desechar nada en la fundicion por 
eje crudo. El cobre se encuentra en las escorias en estado de oxidulo 
i de granallas deeje. Cuando la calcina i el repaso han marchado bien, es 
inui frecuente que saiga uno o dos lingotes de cobre negro ; se separa uno 
de otro para ecliar el cobre en el momento de correrla carga derejina 
para sangrarla. 
R acciones. Las escorias silicosas, provenientes de la retina que con- 
tienen xnucho cobre al estado de oxido i los metales de color introducido, 
obran sobi’e el eje calcinado, i se sigue una serie de descomposiciones del 
sulfuro de cobre con el oxido, dando cobre negro, que se va a unir con 
el excedente de azufre que hai en el eje. El hierro, que se habia con- 
vertido en oxido en gran parte por la oxidacion del aire, se combina inme- 
diatamente con la silice, formando las escorias. «Los silicatos que re- 
sultan, dice Rivot, permanecen largo tiempo al estado pastoso i en con- 
tacto con los sulfuros ; estos ultimos obran sobre los oxidos, como que- 
da indicado en la primera operacion; no hai mas diferencia que en la 
proporcion de los dos sulfuros, siendo la del cobre mucho major. El 
desarrollo del acido sulfuroso i el deposito de cobre metalico, tienen rau- 
cha mas importancia que en la primera fundicion. 
‘•El sulfuro de hierro empobrece la escoria i da el azufre' 5 nece- 
sario para la nueva mata, mientras que el sulfuro de cobre, obrando co- 
mo reductivo del oxido de cobre, libre o combinado en los silicatos, no 
puedc dar mas que cobre metalico. La proporcion del sulfuro de hierro 
es la que dcbe arreglar la esperiencia, de manera que la operacion de el 
pmducto d-veado ; es decir, cobre negro, i un eje rico cuando se traten 
m morales puros, i solamente eje rico, cuando sean impuros. 
I’roductos. u E 1 eje producido contiene, i debe contener una debil pro- 
] • "ii de ii If ii ro dc hierro; tiene en disolucion una cantidad variable 
•1 ' ,-,, bre inetdlieo que v separa a voces durante el enfriamiento ; se le 
< re a nfra entonces en jeodas, bajo la forma de pequenos cristales dis- 
1 'iiostos en agujas. 
• I. escoria contiene principalmente silicato de protoxido de hierro, 
1 1 " nn Ibfeln ; ti< ne una debil proporcion de oxidulo de cobre cuando 
' • dlur ' do liieii') ha podido obrar hasta el tin de la operacion, i por 
ntra en la c irga en gran cantidad ; i cuando la pro- 
i o' 1 ulluro do cobre es mui debil, la escoria es necesariamente 
‘ 1 ’’ n -\iduhi d 'cobre. La riqueza de la escoria estd, pues, en rela- 
naturaleza de los productos obtenidos ; si so trata solamente 
